PENGARUH PENAMBAHAN FLY ASH (CANGKANG TELUR DAN SEKAM PADI) TERHADAP KUAT TEKAN BETON NON STRUKTURAL
Dwiki Wahyu Al Fauzi 1,*) , Nur Azizah Affandy 2) , Hammam Rofiqi Agustapraja 3) , Zulkifli Lubis 4) .
1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan, pangeranwahyu10@gmail.com
2 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan,
nurazizah@unisla.ac.id
3 Program Studi Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Islam Lamongan, hammamrofiqi@unisla.ac.id
4 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan, cheppy.lubis@gmail.com

## ABSTRAK
Pemanfaatan bahan alternatif dalam konstruksi,  seperti fly  ash cangkang  telur (CT) dan sekam padi (SP), semakin penting untuk  mengurangi  dampak  lingkungan. Penelitian  ini  mengeksplorasi  pengaruh proporsi  campuran  CT  dan  SP  terhadap kuat  tekan  serta  keretakan  beton.  Kedua bahan limbah pertanian ini memiliki potensi memengaruhi  karakteristik  beton,  termasuk pengikatan, kekuatan, dan ketahanan terhadap keretakan.
Penelitian ini mengeksplorasi
pengaruh proporsi campuran fly  ash cangkang  telur  (CT)  dan sekam  padi  (SP)  terhadap  kuat  tekan  dan keretakan  beton.  Pengujian  menggunakan standar ASTM C untuk  bahan material dan standar nasional Indonesia untuk kuat tekan dan keretakan beton. Variasi komposisi 0% (A),  3%  CT-5%  SP  (B),  5%  CT-10%  SP (C),  dan  7%CT-15%  SP  (D)  dari  berat semen  dilakukan  pada  total  24  benda  uji. Hasil  menunjukkan  Beton  C  memiliki  kuat
tekan  tertinggi  (212.2  kg/cm²),  sedangkan Beton  D  memiliki  kuat  tekan  terendah (165.56  kg/cm²).  Pada  umur  7  hari, keretakan  tertinggi  terjadi  pada  Beton  D (28.7 cm) dan terendah pada Beton C (22.3 cm). Pada umur 28 hari, Beton A memiliki keretakan  tertinggi  (26  cm),  sementara Beton C memiliki yang terendah (18.3 cm).
Penelitian ini memberikan wawasan penting  bagi  industri  konstruksi  dalam memanfaatkan fly  ash cangkang  telur  dan sekam  padi  untuk  meningkatkan  kinerja beton,  serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan.
Kata  kunci: Fly  Ash ,  Cangkang  Telur, Sekam Padi, Kuat Tekan Beton.

## ABSTRACT
Using alternative materials in construction, such as eggshell fly ash (CT) and rice husk (SP),  is  increasingly  important  in  reducing environmental impact. This research explores  the  influence  of  the  proportion  of CT and SP mixtures on concrete compressive  strength  and  cracking.  Both agricultural waste materials can potentially affect  concrete  characteristics,  including binding  ability,  strength, and  crack resistance.  Testing  was  conducted  using ASTM  C  standards  for  material  and Indonesian  national  standards  for  concrete compressive strength and cracking. Variations in composition, 0% (A), 3% CT- 5%  SP  (B),  5%  CT-10%  SP  (C),  and  7% CT-15%  SP  (D)  by  weight  of  cement,  were performed  on  a  total  of  24  specimens.  The results  show  that  Concrete  C  had  the highest compressive strength (212.2 kg/cm²),  while  Concrete  D  had  the  lowest compressive  strength  (165.56  kg/cm²).  At  7 days,  the  highest  cracking  occurred  in Concrete  D  (28.7  cm),  and  the  lowest  in Concrete C (22.3 cm). At 28 days, Concrete A  had  the  highest  cracking  (26  cm),  while Concrete  C  had  the  lowest  (18.3  cm).  This study  provides  valuable  insights  for  the

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
construction  industry  to  utilize  eggshell  fly ash  and  rice  husk  in  improving  concrete performance  and  promoting  sustainable development.
Keywords: Fly Ash, Eggshell, Rice Husk, Concrete Compressive Strength .

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun.  Salah  satu  komponen  utama  dalam pembangunan  infrastruktur  adalah  beton. Bila pembangunan infrastruktur terus berkembang  maka  dikhawatirkan  akan terjadi  kekurangan  pasokan  bahan  agregat. Penggunaan agregat alternatif dapat mengurangi kerusakan alam yang disebabkan dari pengambilan dan pengerukan batu alam. Selain itu penggunaan agregat alternatif dapat mengurangi biaya konstruksi (L. A. Utama, 2020.).  Maka  dari  itu  diperlukan  inovasi baru dari beton dengan adanya penambahan bahan  dasar  pembuatan  beton  dengan limbah cangkang telur dan sekam padi. Hal tersebut mendorong penulis untuk menghadirkan sebuah inovasi baru. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi sebuah  ide  baru  yang  diharapakan  dapat membantu  perkembangan  konstruksi  di Indonesia.
Bentuk  beton  yang  paling  umum biasanya  merupakan  campuran  semen,  air, dan  bahan  mineral  lainnya,  berupa  agregat halus (pasir) dan agregat kasar (batu koral) . Kekuatan  beton  yang  tinggi,  ketahanan yang  lama  dan  harga  yang  murah  adalah tuntutan  utama  dalam  membuat  campuran beton. Salah satu cara cara untuk meningkatkan kekuatan beton  yaitu dengan pemberian  bahan  tambah  yang  mempunyai harga  murah  dan  diprediksikan  dapat meningkatkankuat  tekan,  kuat  lentur  dan elastisitas  beton  yang  merupakan  sifat mekanis beton itu sendiri (Affandy & Bukhori, 2019) .  Karena  beton  merupakan  komposit,
maka  kualitas  beton  sangat  tergantung  dari kualitas masing-masing material pembentuk (Fuad, 2022; Sucahyo et al., 2022). Bahan beton yang lebih berkesinambungan  dan  ramah  lingkungan dapat dibuat dengan mengurangi pemakaian agregat  kasar  alami  (NCA).  Reduction  ini dapat  diganti  dengan  pemakaian  material daur  ulang  dan  bahan  konstruksi  "hijau" seperti  serat  atau  abu  alami  (Mardiaman  & Dewita,  2022;  Mulyadi  et  al.,  2022). Dengan  penambahan  mineral additive ke dalam  adukan  beton  merupakan  salah  satu jalan  untuk  menambah  mutu  dan  kekuatan beton (Safarizki et al., 2021).
Dengan semakin
berkembangnya teknologi,  perkembangan  populasi  juga semakin  tinggi.  Dengan  semakin  tingginya populasi, jumlah limbah rumah tangga juga semakin  meningkat.  Salah  satunya  adalah limbah  cangkang  telur,  dimana  cangkang telur  dibuang  begitu  saja,  padahal  dalam kandungan cangkang telur memiliki senyawa yang sama dengan bahan pembentuk  semen  yakni  kalsiumkarbonat (Tumbel,  2020).  Selain  limbah  cangkang telur,  di  Indonesia  juga  menghasilkan limbah sekam padi yang cukup tinggi. Hal ini  dikarenakanan  padi  menjadi  salah  satu makanan pokok di Indonesia, bahkan dunia. Dengan semakin tingginya konsumsi tanaman  padi  di  Indonesia,  maka  semakin tinggi  pula  limbah  yang  dihasilkan,  salah satunya  limbah  sekam  padi.  Didaerah Lamongan,  Jawa  Timur  terdapat  banyak teMPat  penggilingan  padi,  dimana  teMPat tersebut  tentu  saja  menghasilkan  limbah sekam  padi.  Sangat  disayangkan  jika limbah  sekam  padi  dibiarkan  menumpuk begitu  saja.  Berdasarkan  permasalahan diatas  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui pengaruh kuat  tekan beton  non structural  dengan  memanfaatkan fly  ash limbah  cangkang  telur  dan  abu  sekam  padi dan  kondisi  keretakan  yang  terjadi  setelah pengujian  kuat  tekan.    Penggunaannya  fly ash  ini,  harus  memperhatikan  aturan  dan bahan tersebut harus mempunyai

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
kandungan  kesamaan  dengan  bahan  beton (Nopriantina, 2013).

## 1.1 Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  Pertama,  bagaimana tahapan  proses  pembuatan  fly  ash  dari cangkang  telur  dan  sekam  padi  untuk diintegrasikan  ke  dalam  campuran  beton non  struktural?  Kedua,  apa  pengaruh penambahan  fly  ash,  yang  berasal  dari cangkang  telur  dan  sekam  padi,  terhadap kuat  tekan  beton  non  struktural?  Dan ketiga,  bagaimana  kondisi  keretakan  yang muncul  setelah  pengujian  kuat  tekan,  serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhinya?  Rumusan  masalah  ini bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman mendalam  tentang  potensi  pemanfaatan limbah pertanian seperti cangkang telur dan sekam  padi  dalam  produksi  fly  ash  untuk meningkatkan  kinerja  beton  non  struktural, sambil  mengevaluasi  dampaknya  pada kekuatan dan ketahanan material tersebut.

## 1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah pertama, untuk mengidentifikasi dan menjelaskan  secara  komprehensif  proses pembuatan  fly  ash  dari  cangkang  telur  dan sekam  padi sebagai  bahan tambahan dalam campuran  beton  non  struktural.  Kedua, untuk  mengevaluasi  dampak  penambahan fly  ash  (cangkang  telur  dan  sekam  padi) terhadap  kuat  tekan  beton  non  struktural dengan  memahami  perubahan  karakteristik mekanis  dan  strukturalnya.  Ketiga,  untuk menganalisis dan memahami kondisi keretakan  yang  muncul  setelah  pengujian kuat  tekan,  serta  mengidentifikasi  faktor- faktor  yang  mempengaruhinya.  Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan  dasar  pengetahuan  yang kokoh  dalam  pengembangan  campuran beton  non  struktural  yang  inovatif,  ramah lingkungan,  dan  memiliki  kinerja  yang optimal dalam hal kekuatan dan ketahanan.

## 1.3 Urgensi Penelitian
Secara teoritis nilai urgensi penelitian ini  adalah  secara  spesifik  sebagai  bahan acuan  untuk  penelitian  berikutnya,  secara umum  dapat  menjadi  acuan  oleh  para pelaku di dunia konstruksi yang memanfaatkan  komposisi  material  beton non struktural, sehingga diperoleh alternatif komposisi  material  beton  non  struktural yang  lain  tanpa  mengurangi  nilai  mutu/ kekuatan.
Secara praktis nilai urgensi penelitian ini  adalah  memberikan  alternatif  material komposisi  beton  non  struktural,  sehingga dapat  mengurangi  penggunaan  material yang  sudah  ada.  Selain  itu  dengan  adanya penelitian  ini  diharapkan  dapat  menekan terjadinya  pencemaran  lingkungan  dan dapat  menjadi  solusi  beton  non  struktural yang ramah lingkungan.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini  digunakan benda uji  beton  non  struktural  K-200  dengan persentase  penambahan fly  ash cangkang telur  dan  sekam  padi  sebesar  0%  (A),  3%- 5% (B), 5%-10% (C) dan 7%-15% (D) dari dari  berat  agregat  halus,  umur  pengujian kuat  tekan  dan  keret akan  bet on  non st rukt ural  pada  umur  7  dan  28  hari merupakan  parameter  utama.  Benda  uji berupa  beton  silinder  dengan  dimensi 15x30  cm.  Metode  yang  digunakan  untuk penelitian  kuat  tekan  dan  keretakan  beton non  struktural  K-200  menggunkan  metode Standart Nasional Indonesia (SNI 03-1974- 1990)  dan  untuk  metode  pengujian  bahan beton  menggunakan  metode  ASTM  C (Amarullah  et  al.,  2021;  Anto,  2020). Kekuatan tekan beton dan keretakan beton non-struktural  K-200  adalah  16.6  MPa untuk  silinder  standar  dengan  ukuran 15x30  cm.  Faktor  Air  Semen  (Fas) ditetapkan sebesar 0.53. Komposisi campuran  beton  meliputi  semen  sebanyak 386  kg/m³,  agregat  halus  sebanyak  798.75 kg/m³,  agregat  kasar  sebanyak  976.25 kg/m³, dan air sebanyak 205 kg/m³.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Dalam  penelitian  ini    dibuat  24  buah benda  uji  beton  K-200  berbentuk  silinder standar  dengan  dimensi  15x30  cm,dengan jumlah  6  buah  benda  uji  tiap  variasi campuran fly  ash cangkang  telur  dan sekam padi untuk pengujian 7 dan 28 hari.
Dalam pengujian bahan beton penulis menggunakan  acuan  ASTM  C,  yang dilakukan  di  laboratorium  terpadu  teknik sipil  universitas  islam  lamongan,  dan pengujian  bahan  beton  meliputi  beberapa pengujian  dan  berikut  ini  jenis-jenis pengujian bahan beton esert acuan pengujian :
A. Pengujian bahan semen
Pengujian  material  semen  dilakukan  untuk menilai kualitas dan karakteristik fisik serta kimia  Semen  Portland.  Standar  ASTM  C 187-86  digunakan  untuk  mengevaluasi konsistensi  semen.  ASTM  C  191-92 membantu mengidentifikasi waktu pengeringan dan pengerasan semen, sementara  ASTM  C  188-95  memberikan informasi tentang massa jenis dan kepadatan semen.
B. Pengujian Bahan Agregat Kasar
Analisis  saringan  agregat  kasar  dilakukan untuk  melihat  sebaran  ukuran  partikel  dan memastikan  campuran  agregat  seragam (ASTM  C  33-78).  Pengujian  berat  jenis agregat kasar membantu mengetahui  massa jenis  dan  kepadatan  agregat,  penting  untuk menghitung  volume  dan  berat  dalam pembuatan  beton  (ASTM  C  128-78). Pengujian  kadar  resapan  air  agregat  kasar mengevaluasi  kemampuan  agregat  dalam menyerap  air,  yang  memengaruhi  sifat beton  (ASTM  C  128-93).  Pengujian  berat volume  agregat  kasar  memberikan  data tentang berat dan volume total agregat kasar (ASTM C 29-91).
C. Pengujian Bahan Agregat Halus Untuk menguji agregat halus, kita menggunakan  analisis  saringan  untuk memeriksa  ukuran  partikel  (ASTM  C  136-
95a).  Kemudian,  dilakukan  pengujian  berat jenis  untuk  mengetahui  massa  jenisnya (ASTM C 127-88). Pengujian juga
dilakukan  untuk  melihat  seberapa  banyak air  yang  bisa  diserap  oleh  agregat  halus (ASTM  C  127-88).  Selain  itu,  pengujian berat  volume  dilakukan  untuk  mengetahui berat  dan  volume  totalnya  (ASTM  C  29- 91).
Dalam  penelitian  ini  pembuatan benda  uji  beton  silinder  dilakukan  di Laboratorium  Teknik  Sipil  Universitas Islam  Lamongan.  Dengan  proses  uji  slump test  dengan  acuan  SNI03-1974-1990  dan proses  selanjutnya  ketika  benda  uji  telah dikeluarkan  dari  cetakan  yaitu  curing  yang dilakukan  selama  7  dan  28  hari.  Proses pengujian  kuat  tekan  dilakukan  dengan mesin  kuat  tekan  beton  hidrolik  yang  telah disediakan  oleh  pihak  laboratorium  dan proses pengujian keretakan beton dilakukan dengan  cara  mengukur  secara  manual  hasil retakan yang dihasilkan saat kuat tekan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan
Pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan  standart  SNI03-1974-1990  dengan umur  benda  uji  7  dan  28  hari,    hasil pengujian kuat tekan disimpulkan perbandingan  kuat  tekan  beton  antar  benda uji  tiap  variasi  bahan  tambah fly  ash cangkang  telur  dan  sekam  padi  dengan bahan  penganti  agregat  halus.  Benda  uji dengan  ukuran  diameter  15  cm  dan  tinggi 30  cm  dengan  luas  penampang  sebesar 176,63  m².  Pada  pengujian  kuat  tekan  ini dilakukan perhitungan korelasi umur 7 hari ke  28  hari  agar  mendapatkan  nilai  yang lebih  akurat  dari  hasil  perhitungaan  kuat tekan  umur  7  dan  28  hari.  Berikut merupakan  hasil  perbandingan  tiap  variasi campuran. Dengan perbandingan kuat tekan beton  k-200  dengan  kuat  tekan  beton dengan bahan tambah.
Tabel 1.
Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Umur 7 Hari
Kode variasi Kuat Tekan Benda Uji (kg/cm²) Rata-rata (kg/cm²) I II III 0% (A) 123.49 163.16 118.16 134.94 3%-5% (B) 102.61 120.26 123.21 115.36 5%-10% (C) 140.99 142.92 127.46 137.13 7%-15% (D) 115.22 100.94 109.96 108.70
Gambar 1.
Grafik Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton K-200 Dengan Bahan Tambah Pada Umur 7 Hari
Dilihat  dari  Tabel  1.  dan  Gambar  1. hasil  perbandingan  kuat  tekan  beton  k-200 dengan  bahan  tambah  pada  umur  7  hari dihasilkan  rata  –  rata  kuat  tekan  (kg/cm²), pada  benda  uji  beton  normal  menghasilkan nilai  rata-rata  kuat  tekan  134.94  kg/cm², benda  uji  beton  dengan  variasi fly  ash cangkang  telur  dan  sekam  padi  8% menghasilkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan sebesar 115.36 kg/cm² pada hasil nilai kuat tekan  benda  uji  variasi  8%  mengalami penurunan  14.51%  dari  beton  normal. Benda  uji  beton  dengan  variasi  15% menhasilkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan sebesar 137.13 kg/cm² pada hasil nilai kuat tekan  benda  uji  variasi  15%  mengalami kenaikan  1.62%  dari  beton  normal.  Benda uji  beton  dengan  variasi  22%  menhasilkan nilai  rata-rata  kuat  tekan  sebesar  108.7
kg/cm² pada hasil nilai kuat tekan benda uji variasi  22%  mengalami  penurunan  19.44% dari beton normal.
Dari  keseluruhan  hasil  pengujian perbandingan  kuat  tekan  beton  k-200 dengan  kuat  tekan  beton  dengan  bahan tambah  pada  umur  7  hari,  beton  dengan variasi fly  ash cangkang  telur  dan  sekam padi8%  mengalami  penurunan  yang  tidak begitu jauh dari beton normal yaitu 14.51%, dan pada benda uji variasi fly ash cangkang telur  dan  sekam  padi  15%  mengalami menjadi  1.62%.  Dapat  disimpulkan  dengan penambahan  variasi  bahan  tambah fly  ash cangkang  telur  dan  sekam  padi  mengalami kenaikan kuat tekan tertinggi pada presentasi fly  ash 15%  sebesar  137.13 kg/cm².
134.94 115.36 137.13 108.7 0% 8% 15% 22% Umur 7 hari Ku at T ek an (k g /cm ²)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 2.
Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Umur 28 Hari
Kode variasi Kuat Tekan Benda Uji (kg/cm²) Rata-rata (kg/cm²) I II III 0% (A) 212.52 211.36 201.91 208.60 3%-5% (B) 193.66 168.66 178.78 180.36 5%-10% (C) 206.13 215.60 218.57 213.43 7%-15% (D) 138.55 183.47 169.61 163.87
Gambar 2.
Grafik Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Umur 28 Hari
Dilihat  dari  Tabel  2.  dan  Gambar  2. hasil  perbandingan  kuat  tekan  beton  k-200 dengan  bahan  tambah  pada  umur  28  hari dihasilkan  rata  –  rata  kuat  tekan  (kg/cm²), pada  benda  uji  beton  normal  menghasilkan nilai  rata-rata  kuat  tekan  208.6  kg/cm², benda  uji  beton  dengan  variasi cangkang telur  dan  sekam  padi  8%  menghasilkan nilai  rata-rata  kuat  tekan  sebesar  180.36 kg/cm² pada hasil nilai kuat tekan benda uji variasi  8%  mengalami  penurunan  13,5% dari  beton  normal.  Benda  uji  beton  dengan variasi  15%  menghasilkan  nilai  rata-rata kuat tekan sebesar 213.43 kg/cm² pada hasil nilai  kuat  tekan  benda  uji  variasi  15% mengalami  kenaikan  2.3%  dari  beton normal.  Benda  uji  beton  dengan  variasi 22%  menhasilkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan sebesar 163.87 kg/cm² pada hasil nilai kuat
tekan  benda  uji  variasi  22%  mengalami penurunan 21.4% dari beton normal.
Dari  keseluruhan  hasil  pengujian perbandingan  kuat  tekan  beton  k-200 dengan  kuat  tekan  beton  dengan  bahan tambah  pada  umur  28  hari,  beton  dengan variasi fly  ash cangkang  telur  dan  sekam padi  8%  mengalami  penurunan  yang  tidak begitu jauh dari beton  normal  yaitu 13.5%, dan pada benda uji variasi fly ash cangkang telur  dan  sekam  padi  15%  mengalami kenaikan menjadi 2.3%. Dapat disimpulkan dengan  penambahan  variasi  bahan  tambah fly  ash cangkang  telur  dan  sekam  padi mengalami  kenaikan  kuat  tekan  tertinggi pada presentasi fly ash 15% sebesar 213.43 kg/cm².
208.6 180.36 213.43 163.87 0% 8% 15% 22% Umur 28 Hari K u at T eka n ( kg /cm ²)
Tabel 3.
Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Korelasi Umur 28 Hari
Kode variasi Kuat Tekan Benda Uji (kg/cm²) Rata-rata(kg/cm²) I II III 0% (A) 189.99 251.01 181.78 207.59 3%-5% (B) 157.86 185.01 189.55 177.47 5%-10% (C) 216.91 219.88 196.09 210.96 7%-15% (D) 177.26
155.29 169.16 167.24
Gambar 3.
Grafik Hasil Perbandingan Kuat Tekan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Korelasi
Umur 28 Hari
Dilihat  dari  Tabel  3  dan  Gambar  3., hasil  perbandingan  kuat  tekan  beton  k-200 dengan  bahan  tambah  pada  korelasi  umur 28  hari  dihasilkan  rata  –  rata  kuat  tekan (kg/cm²),  pada  benda  uji  beton  normal menghasilkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan 207.59  kg/cm²,  benda  uji  beton  dengan variasi fly  ash cangkang  telur  dan  sekam padi  8%  menghasilkan  nilai  rata-rata  kuat tekan  sebesar  177.47  kg/cm²,  pada  hasil nilai  kuat  tekan  benda  uji  variasi  8% mengalami  penurunan  14%  dari  beton normal.  Benda  uji  beton  dengan  variasi 15%  menhasilkan  nilai  rata-rata  kuat  tekan sebesar 210.96 kg/cm², pada hasil nilai kuat tekan  benda  uji  variasi  15%  mengalami kenaikan  2%  dari  beton  normal.  Benda  uji beton  dengan  variasi  22%  menghasilkan
nilai  rata-rata  kuat  tekan  sebesar  167.24 kg/cm² pada hasil nilai kuat tekan benda uji variasi  22%  mengalami  penurunan  20% dari beton normal.
Dari  keseluruhan  hasil  pengujian perbandingan  kuat  tekan  beton  k-200 dengan  kuat  tekan  beton  dengan  bahan tambah  pada  korelasi  umur  28  hari,  beton dengan  variasi fly  ash cangkang  telur  dan sekam padi 8% mengalami penurunan yang tidak  begitu  jauh  dari  beton  normal  yaitu 14%,  benda  uji  dengan  campuran fly  ash cangkang telur dan sekam padi dengan 15% mengalami  peningkatan  sebesar  2%,  dan pada  benda  uji  variasi fly  ash cangkang telur  dan  sekam  padi  22%  mengalami penurunan  yang  paling  jauh  dari  beton normal  yaitu  20%.  Dapat  disimpulkan
207.59 177.47 210.96 167.24 0% 8% 15% 22% Korelasi 28 hari Ku at T ek an (k g /cm ²)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
bahwa  tiap  bertambahnya  variasi  bahan tambah fly  ash cangkang  telur  dan  sekam padi  mengalami  peningkatan  kuat  tekan dari beton normal, dengan puncak peningkatan  kuat  tekan  pada  15%,  dan mengalami  penurunan  setelah  penambahan 22%.

## 3.2 Pengujian Keretakan Beton
Pengujian  keretakan  benda  uji  beton silinder dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi  30  cm  dengan  luas  penaMPang
sebesar 176.63 m². Pada penelitian keretakan  beton  non  struktural  K-200 dengan  campuran fly  ash cangkang  telur dan  sekam  padi  dilakukan  dengan  cara mengukur  panjang  retakan  yang  dihasilkan dari proses pengujian kuat tekan pada benda uji beton silinder. Dengan umur benda uji 7 dan  28  hari,  hasil  pengujian  kuat  tekan disimpulkan perbandingan kuat tekan beton antar benda uji tiap variasi bahan tambah fly ash cangkang telur dan  sekam  padi  dengan bahan penganti agregat halus.
Tabel 4.
Hasil Pengujian Keretakan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Umur 7 Hari
Kode Beton Keretakan umur 7 hari (cm) Rata-rata (kg/cm²) I II III 0% (A) 26 28 27 27 3%-5% (B) 22 23 28 24.3 5%-10% (C) 20 26 21 22.3 7%-15% (D) 11 15 30 28.7
Gambar 4.
Hasil Pengujian Keretakan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Umur 7 Hari
Dilihat  dari  Tabel  4.  dan  Gambar  4. hasil  perbandingan  keretakan  beton  k-200 dengan  keretakan  beton  dengan  bahan tambah  pada  umur  7  hari  dihasilkan  rata  – rata  keretakan  (cm),  pada  benda  uji  beton normal menghasilkan nilai rata-rata
keretakan 27 cm, benda uji keretakan beton dengan  variasi fly  ash cangkang  telur  dan sekam padi 8% menghasilkan nilai rata-rata keretakan  sebesar  24.3  cm,  pada  benda  uji dengan  variasi  8%mengalami  penurunan keretakan10% dari beton normal. Benda uji
27 24.3 22.3 28.7 0% 8% 15% 22% Keretakan Beton Umur 7 hari K er et akan ( cm )

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
beton  dengan  variasi  15%  menghasilkan nilai  rata-rata  keretakan    sebesar  22.3  cm, pada benda uji variasi 15%
mengalamipenurunan  keretakan  17%  dari beton  normal.  Sedangkan  benda  uji  beton dengan  variasi  22%  menghasilkan  rata-rata keretakan 28.7 cm, dan mengalami
kenaikan  keretakan  6%  dari  beton  normal. Dapat disimpulkan pada pengujian keretakan  pada  umur  beton  7  hari  bahwa penambahan bahan tambah fly ash cangkang  telur  dan  sekam  padiberbanding terbalik  antara  uji  kuat  tekan  dengan kondisi kondisi keretakan benda uji.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 5.
Proses pengujian keretakan pada benda uji silinder umur 7 hari, (a) Pengujian Keretakan Beton Variasi A (b) Pengujian Keretakan Beton Variasi B, (c) Pengujian Keretakan Beton Variasi C, dan (d) Pengujian Keretakan Beton Variasi D

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Tabel 5.
Hasil Keretakan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Umur 28 Hari Kode Beton Keretakan umur 28 hari (cm) Rata-rata (kg/cm²) I II III 0% (A) 26 25 24 26.0 3%-5% (B) 27 22 22 23.7 5%-10% (C) 13 21 20 18.0 7%-15% (D) 21 24 17 20.7
Gambar 6. Hasil Keretakan Beton K-200 dengan Bahan Tambah Pada Umur 28 Hari
Dilihat  dari  Tabel  5.  dan  Gambar  6. hasil  perbandingan  keretakan  beton  k-200 dengan  keretakan  beton  dengan  bahan tambah pada umur 28 hari dihasilkan rata – rata  keretakan  (cm),  pada  benda  uji  beton normal menghasilkan nilai rata-rata keretakan  26,0  cm,  benda  uji  keretakan beton dengan variasi fly ash cangkang telur dan sekam padi8% menghasilkan nilai rata- rata  keretakan  sebesar  23,7  cm,  pada  hasil nilai kuat tekan benda uji variasi
8%mengalami penurunan kondisi
keretakaan  sebesar  9%  dari  beton  normal. Benda  uji  keretakan  beton  dengan  variasi fly ash cangkang telur dan sekam padi 15% menghasilkan  nilai  rata-rata  keretakan sebesar  18  cm,  pada  benda  uji  variasi  18% mengalami  penurunan  kondisi  keretakaan
sebesar  31%  dari  beton  normal.  Benda  uji beton  dengan  variasi  22%  menghasilkan nilai  rata-rata  keretakan    sebesar  20,7  cm pada  benda  uji  variasi  22%  mengalami penurunan  kondisi  keretakaan  sebesar  21% dari  beton  normal.  Dapat  disimpulkan bahwa pada pengujian keretakan pada umur beton  28  hari  bahwa  penambahan  bahan tambah fly  ash cangkang  telur  dan  sekam padi  berbanding  terbalik  antara  uji  kuat tekan  dengan  kondisi  kondisi  keretakan benda  uji.  Hasil  penelitian  campuran cangkang  untuk  campuran  beton  yang mempengaruhi kuat tekan beton menunjukkan  hasil  yang  menarik.  Penelitian sebelumnya,  penggunaan  campuran  cangkang telur sebesar 10% dalam beton dengan mutu 25 MPa,  menjadi  model  yang  terbaik  dengan memenuhi  standar  kuat  tekan  yang  ditetapkan
26.0 23.7 18.0 20.7 0% 8% 15% 22% Keretakan Beton Umur 28 hari K er et akan ( cm )

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
(Anto,  2020).  Pada  penelitian  ini  yang menggabungkan  cangkang  telur 5%  dan  sekam padi  10%  dalam  beton  mutu  K200,  berhasil menghasilkan  kuat  tekan  yang  melebihi  beton normal.  Namun,  peningkatan  kuat  tekan  ini juga  diikuti  dengan  keretakan  terbesar  dalam penelitian  tersebut.  Dari  perbandingan  ini,
terlihat  bahwa  penggunaan  bahan  tambahan limbah pertanian dalam beton dapat memberikan  hasil  yang  bervariasi,  dengan trade-off antara  peningkatan  kuat  tekan  dan risiko  keretakan  yang  perlu  dipertimbangkan dalam  pengembangan  material  konstruksi  yang ramah lingkungan.
(a) (b) (c) (d)
Gambar 7.
Proses pengujian keretakan pada benda uji silinder umur 28 Hari, (a) Pengujian Keretakan Beton Variasi A (b) Pengujian Keretakan Beton Variasi B, (c) Pengujian Keretakan Beton Variasi C, dan (d) Pengujian Keretakan Beton Variasi D.

## 4. KESIMPULAN
Hasil perbandingan kuat tekan beton  k- 200  dengan  bahan  tambah  pada  korelasi umur  28  hari  dihasilkan  rata  –  rata  kuat tekan  (kg/cm²),  pada  benda  uji  beton normal  menghasilkan  nilai  rata-rata  kuat tekan  208.10  kg/cm²,  benda  uji  beton dengan  variasi fly  ash cangkang  telur  dan sekam padi 8% menghasilkan nilai rata-rata kuat tekan sebesar 178.92 kg/cm² pada hasil nilai  kuat  tekan  benda  uji  variasi  8% mengalami  penurunan  14%  dari  beton normal.  Benda  uji  beton  dengan  variasi 15% menghasilkan nilai rata-rata kuat tekan sebesar 212.20 kg/cm² pada hasil nilai kuat tekan  benda  uji  variasi  15%  mengalami kenaikan  2%  dari  beton  normal.  Benda  uji beton  dengan  variasi  22%  menghasilkan nilai  rata-rata  kuat  tekan  sebesar  165.56 kg/cm² pada hasil nilai kuat tekan benda uji variasi  22%  mengalami  penurunan  20% dari  beton  normal.  Dapat  disimpulkan bahwa  penambahan fly  ash cangkang  telur dan  sekam  padi  mengalami  peningkatan kuat  tekan  dari  beton  normal,  dengan puncak  peningkatan  kuat  tekan  pada  15%, dan mengalami penurunan setelah penambahan 22%.
Keretakan yang dihasilkan dari penelitian  kuat  tekan  beton  non  struktural K-200  dengan  campuran fly  ash cangkang telur  dan  sekam  padi  dengan  kuat penngujian  umur  7  dan  28  hari.  Keretakan tertinggi  pada  umur  beton  7hari  terdapat pada beton dengan variasi fly ash cangkang telur  dan  sekam  padi  22%  dengan  nilai keretakan  28,7  cm,  dan  keretakan  terendah pada umur beton 7 hari terdapat pada beton dengan  variasi fly  ash cangkang  telur  dan sekam  padi  15%  dengan  nilai  keretakan 22,3  cm.  Dan  pada  umur  beton  28  hari menghasilkan  keretakan  tertinggi  pada variasi fly  ash pelapah  pisang  8%  dengan nilai  keretakan  26  cm,  keretakan  terendah dihasilkan  pada  variasi fly  ash cangkang telur  dan  sekam  padi  15%  dengan  nilai keretakan 18 cm.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Affandy,  N.  A.,  &  Bukhori,  A.  I.  (2019).
PENGARUH  PENAMBAHAN  ABU SERABUT  KELAPA  TERHADAP KUAT  TEKAN  BETON. UKaRsT , 3 (2), 52. https://doi.org/10.30737/ukarst.v3i2.60 6 Amarullah,  L.  C.,  Anjarwati,  S.,  &  Al Fathoni,  M.  A.  S.  (2021).  ANALISIS PENGARUH LIMBAH GRC (GLASSFIBRE REINFORCED CEMENT) DAN ABU SEKAM PADI SEBAGAI  BAHAN  PENGGANTI SEBAGIAN  MATERIAL  BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON. CIVeng:  Jurnal  Teknik  Sipil Dan Lingkungan , 2 (1). https://doi.org/10.30595/civeng.v2i1.9 882 Anto, A. F. (2020). PELATIHAN
TEKNOLOGI LIMBAH CANGKANG  TELUR  PADA  KUAT TEKAN BETON. JURNAL PENGABDIAN  TEKNOLOGI  TEPAT GUNA , 1 (2), 46–53. https://doi.org/10.47942/jpttg.v1i2.708 Fuad, I. S. (2022). PENGARUH PENAMBAHAN
CANGKANG TELUR TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON. JURNAL DESIMINASI TEKNOLOGI , 10 (2). https://doi.org/10.52333/destek.v10i2. 943
Mardiaman,  M.,  &  Dewita,  H.  (2022).
Effect  of  Adding  Fly  Ash  and  Rice Husk Ash on Compressive Strength to Meet the fc’35 MPa Concrete Quality. Civilla : Jurnal Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan , 7 (1), 35. https://doi.org/10.30736/cvl.v7i1.778 Mulyadi,  A.,  Yunanda,  M.,  Suanto,  P.,  & Yulius, Y. (2022). ANALISIS PEMANFAATAN  LIMBAH  ABU SEKAM  PADI  SEBAGAI  PENGISI DALAM CAMPURAN MUTU BETON  K.250. Jurnal  Teknik  Sipil ,

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
11 (2),
50–59.
https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v1 1i2.516 Safarizki,  H.  A.,  Marwahyudi,  M.,  & Pamungkas,  W.  A.  (2021).  BETON RAMAH  LINGKUNGAN  DENGAN ABU  SEKAM PADI  SEBAGAI
PENGGANTI  SEBAGIAN  SEMEN PADA  ERA  NEW  NORMAL. Jurnal Riset Rekayasa Sipil , 4 (2), 63. https://doi.org/10.20961/jrrs.v4i2.4297 8 Sucahyo, M., Affandy, N. A. &, & Basuki,
A. P. (2022). The Effect Of The Use of Aluminum Fiber As A Partial Substitution of Fine Aggregate on The
Compressive Strength of Concrete. CI- TECH, 3(1) , 3 (1), 35–39.
Copyright©  by  the  authors.  Licensee  Jurnal  Ilmiah MITSU,  Indonesia.  This  article  is  an  open  access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Halaman ini sengaja dikosongkan